8 J. H. L. VOGT, 
Fig. 2 (oben) gibt das Schmelzdiagramm FeS : MnS nach Rónriwie- 
der. Derselbe meint, dafs das Diagramm in zwei Teildiagramme zerfallen 
sollte, nämlich FeS : Fe43Mn;S; und Fe3MnsS, : MnS. Zwischen den bei- 
den letzteren weist er eine unbegrenzte Lóslichkeit in der festen P hasenach. 
11001 | 
MnsS 1620" 
1600 AV | nif 
e, = 
EEE : 
1500 : | po ers SEERE 
| S = 
1400 | RER ER [ wt 
| aed = 
1500 + = | — iz = | 
| fer 2 
ba | ‘fees E 
TOS n en cmi Im Er Een 
1100 + | 1 DR | 4 PLS 1109" 
1000 | + — | i 
900 = | T | i T T i 
| | 84 
400 | | ARE 
| AQ 
790 =a + > Lies ee Tx SS -— ———— | 
| | | | v | 
| | | AR 
dt | iie Sb; ERI = | | | 
Sb,S, 540 12 x „pbr | i SK | | 
= mod ind Vy dal RP. | 
T E | DE | | [ | 
| | | | 
opi ccu ji Po id zi. ‘ae | i | | | 
0 10 20 30 40 40 60 70 40 90 100% 
100% 90 40 70 60 JO Lo 30 20 10 9 
Fig. 2. Das Schmelzdiagramm zwischen FeS und MnS, und zwischen Sb2S3 und PbS. 
Das letztere bedeutet, dafs das auskrystallisierte MnS-Mineral, das mit 
Manganblende identisch ist, erhebliche Mengen von FeS aufnehmen kann. 
Ron hat nach meiner Meinung nicht die Selbständigkeit der Verbindung 
Fe;Mn:S; festgestellt. Vielmehr dürfte zwischen FeS und MnS eine dis- 
kontinuierliche Mischungsreihe — in ähnlicher Weise wie zwischen FeS 
und ZnS — vorliegen, indem Manganblende viel FeS, während FeS nur 
ganz wenig MnS aufnehmen kann. Hierdurch erklärt sich auch die ge- 
ringe Schmelzpunkt-Erniedrigung von FeS durch MnS. — Meine Auffas- 
sung beleuchte ich durch die punktierten Linien auf Fig. 2 (oben). 
